” 
TEEN ES 
BY 
lan ee BZ U 
* 
flat Si u Meir Zu 


 lJungsmechanik, 
a ee a Zu Zn Zul m 
Heft 9. Besprechung 
na aa I gen. 215 
Dabei ist allerdings niemals aus dem Auge zu notwendige und ziemlich ungenaue Bestimmung der 
verlieren, daß die Zellenmechanik auch auf der 
Strecke des Embryonalgeschehens, auf der sie die 
Formgestaltung beherrscht, niemals von sich allein 
aus ihr Erklärungsbereich über die Physik der be- 
treffenden Entwicklungsvorginge hinaus auszu- 
dehnen vermag. Das Bereich der Zellenmechanik 
ist darum viel enger abgesteckt als das der Entwick- 
denn sie liefert auch auf ihrer 
höchsten Leistungsstufe innerhalb der Entwicklungs- 
dynamik nur die Physik der Formgestaltung; sie 
läßt aber die physiologisch-chemische Struktur des 
lebenden Inhaltes, welcher der physikalischen Form- 
gestaltung unterworfen wird, vollständig und mit 
vollstem Bewußtsein unaufgeklärt. Da aber die 
weiterfassende Entwicklungsmechanik alle — also 
auch die physikalischen — Faktoren der embryonalen 
Formbildung in ihr Bereich einbezogen hat, so ist 
sie auf die Mitarbeit der Zellmechanik als eine ihrer 
Hilfswissenschaften bei der Verfolgung ihres hoch- 
gesteckten, eingangs genannten, Zieles angewiesen. 
Besprechungen. 
Neuere Arbeiten über Magnetismus. 
Alfred Preuß: Die magnetischen Eigenschaften der 
Eisen-Kobalt-Legierungen bei verschiedenen Tempe- 
raturen. Diss. Zürich 1912. 83 8. 
Otto Bloch: Über die magnetischen Eigenschaften der 
Nickel-Kobalt-Legierungen. Vierteljahrsschrift der 
Naturforscher-Gesellsehaft Zürich 56, 415—478; 1912. 
Beide Arbeiten sind mit den Einrichtungen und nach 

den bewährten Methoden von Pierre Weiß in Zürich aus- 
geführt. Es handelt sich dabei hauptsächlich um die Be- 
stimmung der Sättigungsintensität der Magnetisierung 
bei sehr verschiedenen Temperaturen, aus der sich 
wichtige theoretische Schlüsse ziehen lassen. 
Als YVersuchsobjekte dienten kleine, nur wenige 
Millimeter lange Ellipsoide, die innerhalb eines kurzen 
elektrischen Ofens zwischen den Polen eines sehr starken 
Elektromagnets aufgehängt waren. Unterhalb des 
magnetischen Umwandlungspunktes, des sog. Curieschen 
Punkts, wurde die Intensität der Magnetisierung mittels 
einer Spiralfeder aus dem Drehmoment bestimmt, 
welches das Ellipsoid erfährt, wenn der ein gleich- 
mäßiges Feld liefernde Elektromagnet um einen meßbaren 
Winkel gegen die Lage des Ellipsoids gedreht wird. Die 
zugehörige wahre Feldstärke im Innern des Ellipsoids 
setzt sich zusammen aus der scheinbaren äußeren, vom 
Elektromagnet gelieferten Feldstärke, deren Höhe in 
Abhängigkeit von der Größe des erregenden Stroms vor- 
her schon genau bestimmt worden war, und aus dem vom 
Ellipsoid selbst gelieferten entmagnetisierenden Feld, 
dessen Größe sich berechnen läßt. Zur Messung der 
Magnetisierung oberhalb des Curieschen Punkts, wo diese 
Methode wegen der geringen Wirkung des Magnets auf 
das Ellipsoid versagt, das in diesem Temperaturbereich 
nicht mehr ferromagnetische, sondern nur noch para- 
magnetische Eigenschaften besitzt, wurde mittels be- 
sonders feiner Vorrichtungen die Kraft bestimmt, mit 
welcher das leicht beweglich aufgehängte Ellipsoid in 
das durch schneidenförmige Pole hervorgerufene, sehr 
inhomogene Magnetfeld hineingezogen wird. Als Ver- 
gleichsobjekte dienten kleine Glaskugeln mit Kobalt- 
nitrat oder Manganchlorid, Flüssigkeiten, deren 
Suszeptibilität nach der Quinckeschen Steighöhenmethode 
ermittelt werden konnte; hierdurch ließ sich die sonst 
Änderung des inhomogenen Feldes zwischen den Magnet- 
polen umgehen. 
Die von Preuß untersuchten Substanzen bestanden 
aus reinem Elektrolyteisen, reinem Kobalt und Legie- 
rungen mit etwa 10, 20 bis 90% "Kobalt, die durch Zu- 
sammenschmelzen in einem im elektrischen Ofen befind- 
lichen Magnesiaschiffchen hergestellt wurden. Die be- 
nutzte Feldstärke (bis 12 000—13 000 Gauß) genügte 
fast in allen Fällen zur Erzielung der magnetischen 
Sättigung, nur nicht beim reinen Kobalt, namentlich 
nicht bei tiefen Temperaturen. Die benutzten Tempe- 
raturen lagen beim ersten Teil der Untersuchung 
zwischen der Temperatur der flüssigen Luft und dem 
Curieschen Punkte, so daß die für die Sättigungswerte 
bei verschiedenen Temperaturen erhaltenen Kurven bis 
zum absoluten Nullpunkt extrapoliert werden konnten. 
Das außerordentlich interessante Resultat dieses ersten 
Teils der Eisen-Kobalt-Untersuchungen besteht nun 
darin, daß zwar bei der 10proz. Legierung die Sättigungs- 
intensität unterhalb derjenigen des reinen Eisens liegt, 
dann aber beträchtlich darüber steigt und bei etwa 
34% Co ein Maximum erreicht, das etwa 10% höher 
liegt, als bei reinem Eisen; dieser Legierung entspricht 
aber genau die chemische Verbindung Fe Co. Mit 
diesem Ergebnis, welches natürlich auch eine erhebliche 
technische Bedeutung gewinnen kann, ist die bisherige 
allgemeine Annahme, daß reines Pisen die höchste 
Magnetisierbarkeit besitzt und die Legierung desselben 
mit anderen Substanzen die Magnetisierbarkeit stets 
herabsetzt, als unrichtig erwiesen. Die Tatsache, daß die 
Magnetisierbarkeit des Eisens durch kleine Kobalt- 
zusätze zunächst sinkt, findet einen interessanten Aus- 
druck in der Weißschen Magnetonentheorie: Preuß be- 
rechnet nämlich aus den Sättigungswerten die Zahl der 
Magnetonen für reines a-Fisen zu 11, für den Eisen- 
gehalt der niedrigen Legierungen zu 10, für reinen 
Kobalt zu 9. 
Die Messungen bei Temperaturen oberhalb des Curie- 
schen Punktes haben im wesentlichen theoretisches Inter- 
esse, namentlich in betreff der Weißschen Magnetonen- 
theorie, für welche sie interessante Bestätigungen er- 
geben. Nach Curie gilt oberhalb des Umwandlungs- 
punktes die Beziehung: (T—9) y = Const., wobei 7 
bezw. 9 die jeweilige Beobachtungstemperatur bezw. die 
Temperatur des Umwandlungspunktes in absoluter Skala 
und % die spezifische Suszeptibilität bezeichnet. Es er- 
geben sich nun sowohl für reines Eisen als auch für jede 
der Legierungen mit Ausnahme der beiden höchsten je 
nach der Beobachtungstemperatur zwei ver- 
schiedene Werte der Konstanten, die für ein großes 
Temperaturintervall unverändert bleiben, sich dann aber 
sprungweise ändern; diese Erscheinung kann man wohl 
nur auf die Verschiedenheit der beiden Modifikationen 
des Eisens, des ß- und des y-Eisens, zurückführen. 
Aus der Größe der so gefundenen Konstanten im 
Curieschen Gesetz läßt sich nun nach Weiß die 'Ma- 
gnetonenzahl berechnen; der Verfasser findet für das 
Eisenatom je nach seiner Natur 10, 20 oder 18 Magne- 
tonen; der letztere Wert gilt für ß-Eisen in seinen 
Legierungen mit geringen Mengen von Kobalt; für 
Kobalt selbst ergibt sich der Wert 15. Das Molekül 
FeCo scheint im ß-Zustande durch die Magnetonen- 
zahl 21 charakterisiert zu sein; wie sich aber diese 
21 Magnetonen auf die drei Atome verteilen, die das 
Molekül bilden, läßt sich noch nicht mit Sicherheit be- 
stimmen. 
Bei den Nickel-Kobalt-Legierungen liegen die Ver- 
hältnisse erheblich einfacher: Bloch zieht aus seinen 
Messungen folgende Schlüsse: Beide Metalle verhalten 
sich magnetisch wie zwei vollständig ineinander lösliche 
